210 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VIII. Nr. 14 



Kieselsaure 88,6 



Aluminiumoxyd 1,4 



Eisenoxyd 0,4 



Kalk 2,1 



Natron 5,8 



Kupferoxyd 1,7 



I OO,O 



Die Zusammensetzung war also genau die des 

 weichen Porzellans, wie es in Sevres noch heute 

 fabriziert wird. 



Prof. Dr. Bernh. Neumann - Darmstadt 

 (Zeitschr. f. angew. Chem. 1907, 2019 2027) er- 

 lautert an der Hand eines konkreten Beispiels, 

 wie sich die chemische Analyse unter sachge- 

 mafier Beriicksichtigung der metallurgischen Kennt- 

 nisse und Fertigkeit der Alten verwenden laSt, 

 um bei Beurteilung antiker Kunstgegenstande 

 Auskunft zu geben. Als Beispiel dient ihm ein 

 prachtiger, etwas iiber lebensgrofier Frauenkopf 

 aus Bronze, der am Main gefunden wurde. ,,Das 

 praktische Interesse konzentriert sich in solchen 

 Fallen immer auf die Frage : 1st das Stuck echt ? 

 Damit soil ausgedriickt sein : Liegt ein antikes 

 Kunstwerk vor? Welcher Zeit gehort es an? 

 Weichen Ursprungs kann es sein? Handelt es 

 sich vielleicht nur um eine Nachbildung oder um 

 einen Gufi aus neuerer Zeit ?" Die Analyse der 

 Bronze ergab folgendes Resultat: 



Kupfer 66,00",, 

 Zink 26,55 

 Zinn 3,89 

 Blei 2,64 

 Eisen 0,93 

 Gold 0,06 



Die Legierung ist also eine sehr stark zink- 

 haltige Bronze. Aufier dem bedeutenden Zink- 

 gehalt ist bemerkenswert der Gehalt an Blei und 

 der Goldgehalt, welch letzterer bisher nicht be- 

 obachtet wurde. Diese Bronzemischung hat mil 

 der Zusammensetzung der neueren Statuenbronze 

 gar nichts zu tun, dagegen hat sie Ahnlichkeit 

 mil den Bronzemischungen von jiingeren romi- 

 schen Gegenstanden, die in Hessen, am Rhein, 

 gefunden worden sind. Die derbe gru'ne, starke 

 Patina machte den Eindruck der langsamen, 

 natiirlichen Entstehung; an verschiedenen Stellen 

 waren auch die rotbraunen Oxydulbeschlage sicht- 

 bar. Der Nachweis einer kiinstlichen Patinierung 

 auf chemischem Wege verlief vollstandig negativ. 

 Einer Imitation wiirde man auch kaum Gold in 

 relativ erheblicher Menge zusetzen. ,,Da der 

 Bronzekopf in einer Gegend gefunden wurde, wo 

 lange Zeit ein grofies romisches Kastell bestand, 

 und da wir auch sonst aus Funden usw. wissen, 

 daS sich im Taunus, namentlich im zweiten und 

 der ersten Halfte des dritten Jahrhunderts, romi- 

 sches Leben und romische Kunst in voller Pracht 

 entfalteten, so ist um so weniger auffallig, dafi 



dieses romische Kunstwerk sich in deutschem 

 Boden fand. Was also durch chemische Analyse 

 der Legierung und der Patina und durch Betrach- 

 tung der GieSmethode wahrscheinlich gemacht 

 wurde, bestatigen hier die Nebenumstande: es 

 handelte sich um eine echte romische Bronze aus 

 der Kaiserzeit." 



,,Uber die Untersuchung eines an- 

 tiken Bleirohres", welches gelegentlich einer 

 im Jahre 1907 auf Brioni, der grofiten zur Brioni- 

 schen Inselgruppe gehorigen, an der Westkiiste 

 von Istrien, vor der Einfahrt in den Hafen von 

 Pola gelegenen Insel, durchgefiahrten Wasserleitung 

 bei den Erdarbeiten gefunden wurde, berichtet 

 Ing.-Chem. Rudolf F i e b e r in der Chemiker- 

 Zeitung 1908, Nr. 13, S. 149. Durch die che- 

 mische Analyse konnte er nachweisen, dafi das 

 Bleirohr aus zwei Teilen bestand, die durch ein 

 Lot (Blei-Zinn) zusammengefugt waren. ,,Inter- 

 essant ist der Querschnitt des Bleirohres, jener 

 Querschnitt, den wir heutigen Tages aus statischen 

 Griinden fiir Zementrohre bei Kanalbauten in 

 Anwendung bringen, der aber schon vor etwa 

 2OOO Jahren den alten Romern bekannt war und 

 der sich durch die Herstellungsweise der da- 

 maligen Rohre ganz von selbst ergab." 



,,Uber eine aus der Erde gegrabene 

 Tinte aus der Romerzeit" berichtet uns im 

 ,,Archiv der Pharmazie" 1908, Bd. 246, Heft 5, 

 S. 329 338 Professor Dr. Georg Kafiner- 

 Miinster i. W. ; er fafit die interessanten Resultate 

 seiner Untersuchungen in folgenden Satzen zu- 

 sammen: 



,,i. Die im Romerlager bei Haltern i. W., in 

 welchem viele das von Drusus im Jahre u vor 

 Christus gegriindete Kastell Aliso erblicken, in 

 einem Bronzegefafi gefundene schwarze Masse ist 

 eingetrocknete Tinte bzw. T u s c h e, deren Haupt- 

 bestandteile seinerzeit Rufi und gerbsaures Eisen 

 waren. 



2. Der in der Tinte gefundene aromatische 

 Korper ist wahrscheinlich weniger ein absicht- 

 lich etwa als Bindemittel zugesetzter Stoff, als 

 wie ein Begleitstoff des zur Herstellung der 

 Tinte beniitzten Rufies, welcher durch Verbrennen 

 wohlriechender Spezereien erhalten zu sein scheint. 



3. Auf jeden Fall lafit sich aus dem Vorhan- 

 densein eines aromatischen Stoffes weiter schliefien, 

 dafi die betreftende Tinte, welche mit dem Bronze- 

 gefafi nachweislich vor neunzehn Jahrhunderten 

 unter den Boden gelangt war, nicht im Romer- 

 lager selbst hergestellt wurde, sondern dorthin 

 aus siidlichen Landern, vermutlich Italien, impor- 

 tiert wurde, wo man iiber die hier etwa in Be- 

 tracht kommenden aromatischen Drogen verfugte. 



4. Die aufier den in i. genannten Stoffe in der 

 Tinte noch gefundenen Korper sind Kupferoxyd, 

 Gips, Eisenoxyd, Tonerde, Magnesia, Phosphor- 

 saure, Kohlensaure, Alkalien und Sand, und 

 stammen einerseits aus dem Material des Auf- 

 bewahrungsgefafies (z. B. das Kupfer) andererseits 

 sind sie Verunreinigungen, welche durch grob- 



